INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 141 



llenar el molde; en seguida, se ha sacado el exceso comprimiendo 

 ligeramente la masa del centro á las extremidades; se ha dado 

 vuelta al molde, después de cubierto, y golpeándole dos veces en 

 sus extremidades para que la masa llenara todos los intersticios, y 

 se le ha dejado en reposo. Conseguido el fragüe, se sacaron del mol- 

 de los ladrillos, inmergiéndolos á continuación en agua corriente. 



9° La temperatura ha sido siempre la misma para cada serie 

 de operaciones. 



10" La mayor parte de los ladrillos han sido hechos por una 

 misma persona; algunos por distintas; pero siempre una sola para 

 cada serie. 



I I" El dinamómetro usado lleva la msivca Adié, London A" 169, 

 y sirve para probar estos materiales hasta la resistencia de i 200 Ib. 



12° Las pesas en el diamómetro se han ido agregando á razón 

 de 300 libras por cada 10 minutos , manteniendo el equilibrio por 

 cinco minutos antes de proseguir en la operación, cuando la resis- 

 tencia del cemento ha marcado 900 libras. 



] 3° Si ejecutando lo que antecede, el ladrillo no se ha rolo según 

 su mínima resistencia, y si la fractura ha presentado huecos de dos 

 milímetros de diámetro, los datos provenientes de esta observación 

 se han considerado como nulos. Muy raros han sido los ejempla- 

 res que han presentado estas imperfecciones. 



14° Solo se han comparado los ladrillos pertenecientes á una 

 serie, es decir, los que han sido hechos en un día, en una cantidad 

 de horas consecutivas. 



15° Los ladrillos de diferentes clases de cemento, se han prepa- 

 rado sucesivamente, dándoles preferencia á los que habían de ser- 

 vir para la comparación : por ejemplo, si se hacían seis ladrillos 

 puros, tres Guanaco y tres Argentino, se les daban los números i , 



2, etc., correspondiendo los impares al cemento de WeslKenty los 

 pares al de Derossi; en seguida se amasaban en el orden natural 

 1,2, etc. Al determinar su resistencia, se ha comparado 1,2; 



3, 4 y 5, 6; para calcular después la mediana. 



16° Todas las operaciones que se acaban de exponer se han he- 

 cho con prontitud; pero sin precipitación. 

 Los resultados obtenidos son los siguientes: 



T, tiempo ; ' 



A, cemento Argentino ; 



B, cemento marca Guanaco. 



